( 36 9 ) 

 » qu'elle laissait du graphite pour résidu. Plus tard on a tiré des expé- 

 » riences de Bergeman cette conclusion que la fonte était une combinaison 

 » triple de fer, d'oxygène et de carbone. 



» J'ai analysé avec soin une fonte mançranésifère de Lekeberars- 



» lag, et je l'ai trouvée composée de 91, 53 de fer, 4^7 de manganèse, 

 » de 3,g de carbone (y compris des traces de silicium et de magnésium); il 

 « n'y eut donc aucune perte qu'on aurait pu attribuer à la présence de 

 » l'oxygène. » 



» MM. Minarv et Résal, dans un récent travail adressé à l'Académie sur 

 cette question, admettent que les fontes blanches contiennent une quantité 

 d'oxyde de fer telle, que l'affinage peut avoir lieu spontanément sous l'in- 

 fluence d'un brassage et d'une température convenable. 



» Les expériences que j'ai tentées dans cette même voie, et que j'ai l'hon- 

 neur de soumettre au jugement de l'Académie, ne me permettent pas d'ar- 

 river aux mêmes conséquences. 



n Si la fonte renferme un mélange d'oxyde et de carbure de fer, ne doit- 

 on pas s'étonner que ces composés aient pu coexister pendant leur séjour 

 dans le creuset du haut fourneau, quand on voit ces deux corps réagir si 

 rapidement dès qu'ils sont en fusion sur la sole des fours a puddler? 



» J'ai essayé avec grand soin et à diverses reprises de constater par l'a- 

 nalyse la présence de l'oxygène dans les fontes blanches et surtout dans les 

 fontes blanches caverneuses. Un courant d'hydrogène sec passant sur la 

 matière réduite en poudre fine et portée au rouge n'a jamais déterminé la 

 formation d'une quantité d'eau sensible; dans les premiers moments de l'ex- 

 périence, on aperçoit seulement quelques vapeurs épaisses et empvreuma- 

 tiques. 



» Afin de vérifier si la fonte blanche abandonnée à elle-même pourrait 

 s'alfiner spontanément, j'ai fondu dans un creuset i5 kilogrammes de fonte 

 blanche et caverneuse avec la seule précaution de recouvrir le métal d'une 

 couche épaisse de laitier vitreux; la matière brassée à différentes reprises n'a 

 donné lieu à aucun dégagement d'oxyde de carbone, et, après une fusion 

 prolongée pendant cinq heures environ, la fonte, d'une liquidité parfaite, a 

 pu être coulée dans une lingotière dont elle a pris tous les reliefs. Après re- 

 froidissement, ni le poids ni l'aspect de la matière n'avaient changé. S'il est 

 impossible d'après cela d'expliquer raffinage par la réaction de l'oxygène 

 combiné dans la fonte, on verra par les expériences suivantes que cette réac- 

 tion a besoin, pour s'effectuer, de la présence de l'oxyde de fer, qui est le 

 véritable agent de l'affinage. 



